JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）p. 1–6

JFE スチールグループの軟磁性材料
Soft Magnetic Materials of JFE Steel Group定廣

健一

SADAHIRO Kenichi

JFE スチール

スチール研究所

電磁鋼板研究部

後藤聡志

GOTOH Satoshi

JFE スチール

スチール研究所

鉄粉・磁性材料研究部主任研究員（副部長）・工博UENOSONO Satoshi

JFE スチール

スチール研究所

鉄粉・磁性材料研究部主任研究員（副部長）・工博

上ノ薗聡

主任研究員（副課長）

要旨
鉄をベースとした軟磁性材料は変圧器，モータ，発電機を初めとする鉄心などに広く用いられている。JFE スチールグルー
プは軟磁性材料として，方向性電磁鋼板，無方向性電磁鋼板，スーパーコア（6.5％ Si 鋼），ソフトフェライト，鉄粉を開発している。これらの軟磁性材料群の使用範囲は，商用周波数域から 1 MHz 程度までの幅広い周波数にわたっている。JFE ス
チールグループでは，個々の材料の特性改善に加え，上記のような多岐にわたる材料の最適な利用方法について変圧器やモータの評価を通して検討を進めている。

Abstract:
JFE Steel group has developed the following soft magnetic materials: grain oriented electrical steels, non-oriented electricalsteels, super-core (6.5Si-Fe), soft ferrites, and iron powders. The frequency-range of those materials covers from commercial
frequency to about 1 MHz. JFE Steel group makes every effort to improve magnetic properties of those materials and to findtheir optimum applications through the evaluation of transformers and motors.

電磁鋼板は，変圧器やモータの積層鉄心として用いら

1. 緒言

れており，一般の人の目に触れることは極めて少ない。
しかしながら，電磁鋼板の世界の生産量は，年間 500

強磁性体には，永久磁石のようにいったん磁化されると万トン以上にものぼる。そもそも電力は，電磁鋼板を半永久的に外部に磁束を供給する硬磁性の材料と，電磁石鉄心に用いた大型の発電機により生み出される。発電の鉄心のようにコイルへの通電をやめると外部への磁束のされた電力は，電磁鋼板を鉄心に用いた変圧器により供給も同時に失われる軟磁性の材料とが存在する。本論文

昇圧あるいは降圧されて，工場や家庭に送り届けられで扱うのは，後者の軟磁性材料である。

る。最終の電力利用の形態は，光，熱，動力など多岐

鉄をベースとする軟磁性材料は，変圧器，発電機，モーにわたる。これらのうち特に動力は，各種モータによタなどの鉄心に用いられ，それらの材料の低損失化は直接，り生み出されており，その用途は生活の利便性の向上エネルギー変換の効率の改善に貢献するものである。このとともに空調機，洗濯機，掃除機，冷蔵庫，情報機器

ような軟磁性材料の改善は，近年の省エネルギー，環境志など極めて多岐にわたっている。このように，電力の向の観点から，社会全体において重要な課題であるといえ送配電，利用のすべてのプロセスにおいて，電磁鋼板る。

が使用されているのである。ただし，電磁鋼板は，JFE スチールグループが擁する代表的な軟磁性材料を列スーパーコアのように 0.10 mm 程度に薄手化しても，挙する。

元来導電性のある金属系の材料であるため，その使用（1） 電磁鋼板

周波数は，直流域から広くとも 100 kHz の範囲である。

高純度な鉄に 3％前後のけい素を添加し，高度の冶（2）ソフトフェライト

金的処理を施すことによって，交流磁場下で発生するJFE スチールグループにおいて開発・製造・販売さ鉄損を極限まで低減した材料である。その板厚は，方れているソフトフェライトは，MnZn 系および NiZn 系

向性電磁鋼板では，主に 0.23 mm〜0.35 mm，無方向フェライトの原料粉と MnZn フェライトコアである。

性電磁鋼板では 0.20 mm〜0.65 mm の範囲である。いMnZn フェライトは，電磁鋼板のような金属材料に比ずれの鋼板も，交流磁場下で発生する渦電流を抑制すべて，素材の比抵抗が，10 〜10 倍も高く，電磁鋼板るため表面に薄い絶縁被膜が塗布焼付けされている。

よりも高い周波数，すなわち，100 kHz から 1 MHz 程− 1 −610JFE スチールグループの軟磁性材料度の周波数で使用できる。ただし，飽和磁束密度は，0.5 T 程度であり，電磁鋼板の 2.0 T にくらべて 1/4 程度にとどまる。しかしながら，電磁鋼板に比べて 1 000倍オーダで高い周波数領域をカバーできるため，小型のスイッチング電源のような分野では，高性能化が著しい MOS-FET，IGBT などのスイッチング素子と相俟って広範に使用されている。
（3） 鉄粉Table 1

Typical magnetic properties for JFE G-core

TypeSymbolThickness(mm)

W17/50(Wkg)

B8(T)

JG

35JG135

0.351.331.85JGH

30JGH1050.30

1.031.89

JGH

23JGH090

0.230.88

1.89JGS30JGS105

0.30

0.991.93

JGS

23JGS090

0.230.87

1.92

0.230.781.88

JGSD 23JGSD085

電磁鋼板のような薄板形状とは異なり，鉄粉を利用したコアにおいては，3 次元的に渦電流経路を断ち切(a)Grooves(b)ることで，鉄心の渦電流の発生をさらに抑制することを可能にしている。JFE スチールの鉄粉は，100 µm 径程度の純鉄系の還元鉄粉である。したがって，鉄粉を用いたコアの比抵抗増大は，けい素のような比抵抗増大元素ではなく，圧粉成形時に混練する樹脂により，粒子間の絶縁を確保することで実現される。このような鉄粉コアは，10 kHz 〜 100 kHz を中心としたノイズフィルターやスイッチング電源のチョークコアとして1  1 mm

幅広く用いられている。

Photo 2

以下にそれぞれの材料の特長を詳しく述べる。

Magnetic domain structures of (a) grooved and(b) plain materials observed by type-II Lorentz
SEM method

2. JFE スチールの軟磁性材料
2.1

方向性電磁鋼板の製品特性は，結晶方位の配向性を特徴

電磁鋼板

2.1.1 方向性電磁鋼板

づける磁束密度 B8（磁化力 800 A/m における磁束密度）1)と鉄損（たとえば，W17/50：磁束密度の振幅 1.7 T，50 Hz

方向性電磁鋼板は，鉄の磁化容易軸方向である＜001＞における重量あたりの損失）により，議論されることが多方向すなわち鉄の立方晶の辺方向を，製品コイルの圧延方い。現行の代表的な製品の B8 と W17/50 を Table 1 に示す。

向に配向させた極めて高機能の材料である。この材料の結B8 は 1.85 〜 1.93 T，W17/50 は，0.78〜1.33 W/kg（ 数 値 は晶は，通常の薄鋼板のような十数マイクロメートルの多結すべて代表的な値）の製品が製造されている。磁束密度 B8晶とまったく異なり，Photo 1 に示すようなミリメートルの 値 は JG，JGH，JGS の 順 に 高 く，JGH で は，1.89 T，オーダの単結晶の集合体からなる。また，その磁化容易軸

JGS では 1.93 T にもおよぶ高い磁束密度に到達している。の圧延方向からのずれは，8° 以内に抑えられている。通常

このような 1.88 T をこえるような高磁束密度の方向性電磁のコイルは，数千メートルにも及ぶ長さである。そのよう鋼板の安定製造は，二次再結晶をはじめとする高度な治金な長大な鋼帯の結晶が，一様に数度の範囲に配向している的技術の組み合わせによるものである。一方，鉄損は，結のは，まさに鉄の芸術品とでも呼ぶべきものである。

晶の配向性に加えて，板厚の薄手化によっても低減される。
広 く 使 用 さ れ て い る の が，0.23 mm 厚 の 材 料，23JGH，23JGS で あ る。 こ の よ う な 低 鉄 損 の 材 料 を， さ ら に
Photo 2 に示す微細線状溝形成による磁区細分化により低損 失 化 し た 製 品 が 23JGSD で あ り，23JGSD085 で は，
W17/50 が 0.78 W/kg まで低減されている。
高性能の方向性電磁鋼板は，主に変圧器の高効率化に，低鉄損化と励磁電流の低減という二面から貢献している。
さらに，高磁束密度材では，変圧器の設計磁束密度を高くすることによる小型化や低磁歪特性による変圧器騒音の抑制にも貢献している。
2.1.2 無方向性電磁鋼板

5  5 mm

Photo 1

Typical macrostructure of grain oriented electricalsteel

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

2）無方向性電磁鋼板は，上述の方向性電磁鋼板とは異なり，100 µm 前後の多結晶からなり，鋼板面内の磁気的な異方性− 2 −JFE スチールグループの軟磁性材料を小さくするように設計されている。このような鋼板の特JNEH コアは，最近の高周波化のニーズに応えて開発さ性も，方向性電磁鋼板と同様に，磁束密度 B50（磁化力

れ た 0.20 mm 厚 の 材 料 で あ る。こ の 材 料 で は，従 来 の5 000 A/m における磁束密度）と鉄損（たとえば，W15/50：W15/50 でなく，W10/400 により特性が規格化されている。た

磁束密度の振幅 1.5 T，周波数 50 Hz における損失）によりとえば，20JNEH1200 の W10/400 は，11 W/kg である。この特徴づけられている。

値 は，同 一 の 比 抵 抗 の 35JN230，50JN250 の 16.2 W/kg，JFE スチールで製造しているおもな無方向性電磁鋼板を
3）Fig. 1 に 示 す 。JN コ ア は，JIS 規 格 に 準 じ た， 板 厚

24 W/kg に比べて，それぞれ 32％，54％の鉄損低減に相当する。

0.35 mm と 0.50 mm の 材 料 で ある。鉄 損 W15/50 は，低 Si

このような差は，W15/50 による比較では顕著でなく，高の 50JN1000 の 7.2 W/kg から高 Si の 35JN200 の 1.98 W/kg

周波における板厚低減の有効性を明確に示すものである。

までの製品をラインアップしている。

近年，無方向性電磁鋼板のおもな応用分野であるモータ

このような JIS 準拠材は，低鉄損化とともに磁束密度も分野のニーズが大きく変化しつつある。モータ種類の，誘低下する。JNE コアは，同一鉄損の磁束密度を高めた新製導モータから永久磁石モータへの転換，制御面での商用電品であり，JN コアに比べて，B50 が 0.03〜0.05 T 高くなっ源制御からインバータ制御への転換，ニーズ面からのハーている。また，この材料は，同一の鉄損の材料どうしで比ドディスクモータやハイブリッド自動車用モータの高速回較すると，硬度を低減できるという利点も兼ね備えている。

転化が挙げられる。いずれの因子も，鉄心の励磁が高周波

このような特性改善のための材料設計としては，比抵抗元化されたり，高調波成分が重畳されたりと，鉄心材料の高素である Si,Mn,Al の電気抵抗，硬度への影響を見極めると周波での鉄損特性の改善を要求する動向である。このようともに，粒界偏析元素の添加と中間工程の最適化による磁な 高 速 回 転 の ニ ー ズ に 応 え る べ く 開 発 さ れ た の が，気特性に有害な（111）集合組織の低減技術を適用してい20JNEH シリーズである。
2.1.3 スーパーコア（6.5％ Si 鋼）

る。このような材料特性の改善により，モータなどの応用機器における効率改善に寄与できるだけでなく，硬度の低スーパーコアは，6.5％の Si を含有する鋼板である。Si下による金型損耗の抑制という鉄心製造上のメリットも享は，これまでにも述べてきたように比抵抗増大元素であり，受できる。

添加量を増大することにより，渦電流の抑制に有効である。
しかしながら，上述の電磁鋼板は，圧延と焼鈍により製造されており，一般に，3.5％を超える Si の添加では，材料

1.80

B50 (T)

1.76

1.72

High Si content

その一方で，6.5％の Si 添加が透磁率の改善と磁歪の低減
JNA series (annealed)
35JNA300 50JNA350

B50 (T)

1.76

250

400
230
350
310
230
35JN20023470

45
W15/50 (W/kg)

1.72

35JNE230

1.66
1.64
1.625Fig. 16005）

た浸珪法である 。これは，3％ Si 鋼で薄鋼板を製造した
のち，CVD 法により Si を拡散させる画期的な手法である。

50JN series

JFE スチールは，現在も，世界で唯一の 6.5％ Si 鋼の商用

1.741.68700

ような状況を打破すべく開発された技術が，CVD 法を用い1 000800生産メーカである。

Developed
35JNE300
Conventional
35JNE250

1.704）に極めて有効であることは古くから知られていた 。この50JNA500

300

35JNEseries

1.681.6414）

が脆くなり，圧延することが困難になるといわれている 。

Low Si687

しては，50 µm〜100 µm があり，高い比抵抗と相俟って，従来の電磁鋼板よりも，高い 400 Hz〜100 kHz の範囲で有効に利用できる。
スーパーコアの特性は，おもに鉄損（W1/10 k：磁束密度35JNE series

0.1 T，周波数 10 kHz における損失や W0.5/20 k）により評価

35JN series
35JN440されている。100 µm 厚のスーパーコアの W1/10 k は 8.3 W/kg

35JN360 50JN series
35JN300
50JN350
35JN270
50JN270
35JN230
50JN230
20JNEH1500
35JN21020JNEH series
35JN200

で あ り，0.20 mm 厚 の 無 方 向 性 電 磁 鋼 板 の 21 W/kg や

20JNEH1200

10

スーパーコアのラインアップを Table 2 に示す。板厚と1520
W10/400 (W/kg)

25

Table 2

Typical magnetic properties for Super core

Thickness Symbol(mm)30Maps of non-oriented electrical steel products of JFE
Steel− 3 −W10/1 k(Wkg)

W1/10 k(Wkg)

W0.5/20 k(Wkg)Magnetostriction(106)

0.10

10JNEX

18.7

8.3

6.9

0.10.20

20JNEH

42.021.0–

8.0

0.23

23JGSD

35.0

26.5–

1.0

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

JFE スチールグループの軟磁性材料

極めて有効である。

2.5

さらに，スーパーコアは，原理的には磁歪がゼロとなる
Flux density (T)2.0

材料である。騒音の原因となる磁歪の値は，方向性電磁鋼

23JGS090

板の 1/10，無方向性電磁鋼板の 1/80 以下であり，大幅な35JN200

1.5

低騒音化が可能である。

10JNEX900以上のように，スーパーコアは，電磁鋼板とソフトフェ

1.0

ライトの中間の周波数領域を補完する高飽和磁束密度金属系軟磁性材料であるとともに，理想的な低騒音材でもある。

0.5

2.1.4 電磁鋼板の利用技術開発
0Fig. 2110100
1 000
10 000Magnetizing force (A/m)

以 上 の よ う な 電 磁 鋼 板 の 開 発 に 加 え て，JFE で は，

100 000

Photo 3 に示すモータ評価システム

Typical magnetization curve for JFE G-core, N-core andSuper core

ム3）

や変圧器評価システ6,7）を活用し，材料特性の改善の有効性を評価している。

変圧器の騒音に対する材料の磁束密度 B8 を評価した例

0.23 mm 厚の方向性電磁鋼板の 26.5 W/kg にくらべて，大を Fig. 3 に示す。方向性電磁鋼板の結晶方位の分散を抑制

幅な低鉄損化が可能である。

し，磁束密度を高めることが，変圧器の騒音低減に貢献でこのようなスーパーコアは，MOS-FET，IGBT といったきる点が明確に検証できている。

高速のスイッチング素子を組み込んだ回路において，リア一方，ブラシレス DC モータの評価では，Fig. 4 に示す

クトルとして用いられることが多い。スーパーコアの飽和ように，基本周波数の 100 Hz よりも高い周波数の鉄損（た磁束密度は，Fig. 2 に示すように，従来の電磁鋼板の 2.0 T

とえば，W10/400）がモータ特性を支配していることを明らに比べると若干低いが，フェライトコアの 0.5 T と比べるとかにしてきた。このような知見をもとに，先に述べたよう3 倍強の優位性が存在する。これは，鉄心の断面積をコンな高周波域の鉄損を低減した材料を開発しているのであパクト化することにつながるので，電気機器の小型化にはる。
60
0.23 mm thick
1.7 T, 50 Hz
Step lap

Noise level (dB)

58565452
5048
1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

B8 (T)

Fig. 3(a) Model motor evaluation system

150750150750

Relationship between material flux density andtransformer noise level

150

10150

Maximum motor efficiency
(%)

150

150

1501507501501507509210(a) Alternate-lap joint

10222(b) 3-phase transformer evaluation system

Fig. 4Model motor and transformer evaluation systems

JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

− 4 −Brushless DC motor

90898887

High grade

8685
10(b) Step-lap joint
unit : mm

Photo 391

20 30 40 50 60 70
Material iron loss, W10/400(W/kg)

Relationship between material iron loss W10/400 andmaximum motor efficiency

JFE スチールグループの軟磁性材料

御 し て い る。MBF4 は，100 kHz，200 mT の 損 失 とソフトフェライト

2.23300 kHz，100 mT の損失をともに 300 kW/m 以下とした

JFE グループで，製造・販売しているソフトフェライト

高周波対応低損失材料である。

コアは，MnZn フェライトであり，おもに数十 kHz 以上の以上のようなソフトフェライトコアは，パソコンなどのスイッチング電源のコアとして幅広く用いられている。

スイッチング電源をはじめとして，さまざまな家電の電源

MnZn フェライトコアは，Fe2O3，MnO，ZnO の三元系酸回路に用いられている。今後は，ハイブリッド自動車にお化物の焼結体である。JFE スチールグループでは，ソフトけるメインバッテリー電圧から補機類向け電圧への降圧

フェライト用の高純度酸化鉄を製造しており，原料の開発

DC-DC コンバータ回路を中心に，上記のようなさまざまなおよび安定供給の面での強みがある。また，世界に先駆けニーズに対応した低損失フェライトコアが，効率の向上にて雰囲気を高度に制御したローラーハース炉の開発に成功貢献していくものと期待される。

し，これによる高特性，高効率，高生産性の製造技術を確
イトの結晶組織の均質化と高比抵抗化を達成し，Photo 4に示すような超大型のコアの焼成にも成功している。

鉄粉

2.3

立した。このような高度な焼成技術により，MnZn フェラ

JFE スチールでは電磁特性を改善した鉄粉として，還元鉄粉 JIP MG270H を製造・販売している。磁気特性を改善

このような材質制御技術により開発したのが，MB3，すべく，初透磁率に及ぼす不純物濃度，粒径，残留歪の影

MB4 といった世界最高レベルの低損失材料である。JFE ス

響を詳細に解析し ，Fig. 6 に示すように，同一の成形条

チールグループでは，これらの低損失フェライトを中心に，件で作製された従来材コアに比べて，高い初透磁率（ 74）

お客様のニーズ変化に対応した車載用に最適な常温から特性を示す材料を開発できた。

9）120°C 付近まで低い損失を示す MBT2，広い周波数範囲に8）おいて使用可能な MBF4 などを開発している 。

さらに，この材料のリング状圧粉コアの鉄損特性を，無方向性電磁鋼板 50JN250 および 20JNEH1200 と比較した結MnZn フェライトの損失は，一般的に，Fig. 5 に示すよ果を Fig. 7 に示す。鉄粉を用いたコアの鉄損は，50JN 材

うに 100 kHz，200 mT の損失値を中心に評価されている。
3先の MB4 では 100°C での損失を 300 kW/m 以下，MBT2Accumulated frequency (%)

1003

では 20〜120°C の範囲の損失変動を 280〜360 kW/m に制180 mm

Fig. 6MG270H

40207072747678
Initial permeability, µi,10 k/µ0

Example of large size soft ferrite coreB  0.05 T100 kHz, 200 mT

100600Core loss, W (W/kg)

50JN250500
MB3400MB4300Iron powder core
1020JNEH1200

MBT2200
20406080

1001201140

Temperature (°C)

Fig. 580

Accumulated frequency of initial permeability of ironpowder cores

700

Core loss (kW/m3)

270MS

6006835 mm

Photo 480

Temperature dependence of core loss at 100 kHz and200 mT of low loss materials, MB3, MB4, and MBT2

Fig. 7− 5 −110f (kHz)100Comparison of core loss for iron powder core with nonoriented electrical steels
JFE 技報 No. 8（2005 年 6 月）

JFE スチールグループの軟磁性材料に対しては，2 kHz 以上の領域で，20JNEH 材に対しては，Motor andtransformer

20 kHz 以上の領域で優位性を示す。このように，鉄粉を用

2.0

いた圧粉コアは，従来の電磁鋼板とフェライトコアの間を補完する特性を示す材料であるといえる。
密度のさらなる改善と高周波までの鉄損改善の両立が進められれば，圧粉コアの三次元形状成形性の強みを生かして，さらに適用範囲が拡大するものと期待される。

Grain-oriented
electrical steel
Non-oriented
electrical steel

1.5
Flux density (T)今後，圧粉成形体の高密度化による初透磁率，飽和磁束High frequency
transformer

ReactorSuper core
1.0

Iron powder

0.5

Ferrite

3. 結言
0JFE スチールグループが擁する，世界トップレベルの配向性を有する方向性電磁鋼板 JGS，磁束密度と鉄損，硬度のバランスを改善した新たな無方向性電磁鋼板 JNE コア，

1101001k10 k

100 k

1M10 M

Frequency (Hz)Fig. 8Overview of the main application range of each material

1 kHz〜100 kHz の範囲での低鉄損と磁歪ゼロによる低騒音特性をあわせもつスーパーコア JNEX，3 次元形状設計の可能性のある鉄粉 JIP MG270H，業界トップレベルの低鉄損フェライトコアである MB4 コア，さらには，車載用に最適な温度依存性の小さい MBT2 コアといった特徴的な軟磁性材料を紹介した。以上の軟磁性材料の主な使用領域を磁束密度と周波数の観点からまとめた結果を Fig. 8 に示す。

5） 実川正治，細谷佳弘．NKK 技報．no. 179，2002，p. 36．
6） 石田昌義，岡部誠司，佐藤圭司．川崎製鉄技報．vol. 29，no. 3，1997，
p. 164．
7） 田中靖，日裏昭，二宮弘憲，鶴清，小林英男，升田貞和．NKK 技報．
no. 131，1990，p. 1．
8） 後藤聡志．川崎製鉄技報．vol. 31，no. 1，1999，p. 76．
9） 尾崎由紀子，藤長政志．川崎製鉄技報．vol. 31，no. 2，1999

今後もそれぞれの材料の守備範囲を広げるべく，材質，利用技術の両面から新材料の開発を進めていく所存である。
参考文献
1） 森戸延行，小松原道郎，清水洋．川崎製鉄技報．vol. 29，no. 3，1997，
p. 129．
2） 本田厚人，小畑良夫，岡村進．川崎製鉄技報．vol. 29，no. 3，1997，p. 136．
3） 本田厚人，千田邦浩，定廣健一．川崎製鉄技報．vol. 34，no. 2，2002，p. 85．
4） Bozorth, R. M. Ferromagnetism. D. Van Nostrand. 1951.

定廣− 6 −健一

後藤聡志

上ノ薗聡